﻿128 



austreibung in einem Porzellanrohr* bis zum Weichwerden der 

 Glasur und dem Anschmelzen des mit der Substanz gefüllten 

 Platinschiffchens an das Porzellan, dürfte wohl jetzt kein Ana- 

 lytiker mehr überhaupt noch unter die brauchbaren Methoden 

 rechnen. Ganz unbegreiflich ist endlich das von Magnus wahr- 

 genommene, erst bei Hochgluth erfolgende Auftreten von Kohlen- 

 stoffdioxyd bei einem Mineral, in welchem nur zufällige Bei- 

 mengungen von Calcium-, Eisen-, oder Mangancarbonat etwa 

 denkbar wären. Sehr schön aber erklärt sich die von ihm er- 

 haltene „starke Trübung" des dem Chlorcalciumrohr vorgelegten 

 Barytwassers durch die Bildung von Kieselfluorbaryum aus bei 

 dem Glühprocess entweichendem Siliciumfluorid. — Dass bei leb- 

 haftem anhaltenden Glühen des von mir untersuchten Vesuvians 

 in der That das Fluor ausgetrieben wird, habe ich durch fol- 

 gende zwei Versuche unzweifelhaft dargethan. 0,7590 vollständig 

 ausgeglühter, geschmolzener und wieder gepulverter Vesuvian 

 lieferten, nach der weiter oben beschriebenen KosE'schen Methode 

 sorgfältigst auf Fluor geprüft, nicht die geringste Spur von 

 Calcium fluorid; das im Gange der Analyse erhaltene fragliche 

 Endproduct wog 0,0030 g, entsprechend 0.0014 Fl, entwickelte 

 aber mit concentrirter Schwefelsäure erwärmt keine Fluorwasser- 

 stoffbläschen, oder den stechenden Geruch darnach ; es erwies sich 

 somit als Calciumsilikat; in gleicher Weise erhielt ich bei einer 

 zweiten Fluorbestimmung von 0.9192 ausgeglühter Substanz nur 

 0,0020 g Kückstand, 0.0009 Fluor entsprechend, der mit dem- 

 selben negativen Erfolge die Prüfung auf Fluorgehalt bestand. 



Was den allgemeinen Gang der Analyse anlangt, so will 

 ich hier nur ergänzend erwähnen, dass bei Analyse III (neues 

 Verfahren) sämmtliche Bestimmungen mit ein und derselben 

 abgewogenen Substanzmenge ausgeführt wurden, selbstverständ- 

 lich mit Ausnahme der Fluor-, sowie der Eisenoxydulbestimm- 

 ungen,** wozu ja besondere Mengen genommen werden müssen. 



können, auch andere Vesuviane auf Fluorgehalt zu untersuchen, und behalte 

 mir daher spätere Angaben darüber vor. 



* In einem Windofen, dessen Hitze durch Anwendung eines starken 

 Gebläses gesteigert wurde. 



** Nach Pebal-Döltek : cf. Tschermäk's mineral. u. petrogr. Mittheil. 

 1880. III, 97. 



